468 K. Rech in g er, 



Unter der Lupe sieht man im Holzquerschnitt die Gefäßporen, ferner die Markstrahlen als äußerst 

 feine, lichte Striche. Holz braun, hart und schwer. 



Gefäße fast immer einzeln, von fast kreisförmigem Querschnitt; Durchmesser - 08 bis O 18 mm, 

 im Mittel 0" 1 mm ; Gefäßwand mit sehr kleinen (0-003 mm) Hoftüpfeln; solche auch, wo Gefäße an Mark- 

 strahlzellen vorbeigehen. 



Fasertracheiden an Libriform erinnernd, dickwandig und sehr englumig, so daß das Lumen an 

 den querdurchschnittenen Zellen oft als Punkt erscheint. Wand reichlich getüpfelt; Tüpfel mit kreisrundem 

 Hof. Die Fasertracheiden bilden die Hauptmasse des Holzes. Durch ihre Englichtigkeit und reiche 

 Tüpfelung bilden sie am Radialschnitt ein charakteristisches Gewebe. 



Das Holzparenchym bildet am Querschnitte dünne, nur eine Zelle breite, tangential verlaufende 

 Streifen. Mit den schmalen Markstrahlen bildet das Holzparenchym, da die Zellen beider parenchy- 

 matischer Gewebe einen rotbraunen, harzigen Inhalt führen, am mikroskopischen Querschnitt eine zier- 

 liche Felderung der lichten Fasertracheidenmasse. Radiale Breite der Holzparenchymzellen - 013wm. 



Markstrahlzellen 1 bis 3schichtig, - 04 bis 0"40, im Mittel 0-25mm lang (größte Breite der drei- 

 schichtigen Strahlen etwa 0-036 mm), die einschichtigen 2 bis 20 Zellen hoch. In ihrem radialen Verlauf 

 umsäumen die Markstrahlen oft, an ein Gefäß anstoßend, dieses auf einer Seite. Markstrahlzellen dünn- 

 wandig, in der Höhe wenig differierend, im Mittel 0*018 mm hoch; mit braunem Inhalt, in einzelnen ein 

 Krystall liegend. 



Krystallkammerfasern häufig bis 25 Kammern umfassend, im Tangentialschnitt neben den 

 Markstrahlen verlaufend. 



Wiesner gab (p. 616) zuerst eine Beschreibung des Holzes von C. eqnisetifolia und eine vorzüg- 

 liche Abbildung des Querschnittes. Bargagli beschreibt (p. 288) C. sumatrana Miq. Foxworthy macht 

 (p. 370) einige kurze Angaben über C. equisitefolia. Wilhelm erwähnt (p. 878) ein ihm vorgelegenes 

 angeblich von C. eqnisetifolia herrührendes »Eisenholz« mit einzelnen hohen und sehr breiten (bis 

 20schichtigen !) Markstrahlen. Derselbe Autor beschreibt aber auch ein solches Casuarinenholz mit engen 

 Markstrahlen und fügt bei: »Nach den vorhandenen Angaben erscheint die Möglichkeit nicht aus- 

 geschlossen, daß das Holz von C. eqnisetifolia sowohl mit als auch ohne breite Markstrahlen vorkommt. 

 Hierüber ist von weiteren Untersuchungen sicher bestimmten Materiales Aufklärung zu erwarten.« 



Ich bemerke, daß ich an dem von Rechinger an Ort und Stelle gesammelten Holz von C. eqniseti- 

 folia nur enge Markstrahlen gesehen habe. Auch Wiesner fand die Markstrahlen »fast nur einreihig«. 

 Bargagli gibt bei C. snmätrana zweierlei Markstrahlen an: einschichtige, etwaO # 25;w7w hohe, und 

 andere 1 bis 2 cml große, die in der Tangentialansicht aus vielen Strahlen zusammengesetzt erscheinen, 

 und Foxworthy führt für C. eqnisetifolia Forst, an: »Pith rays usually very fine and indistict, but 

 occasional Compound rays are found.« Solereder (p. 888) macht Mitteilungen über die Holzstruktur 

 verschiedener Castiarina-Arten und bemerkt unter andern: »Im Herbarmaterial habe ich bisweilen (C. eqni- 

 setifolia L., C. Hügeliana Miq., C. microstachia Miq.) keine besonders breiten Markstrahlen angetroffen. 

 Damit ist noch nicht gesagt, daß sie bei diesen Arten fehlen; es ist nämlich nachgewiesen, daß die Mark- 

 strahlen zuweilen erst in ihren äußeren Seiten breiter werden und dort schließlich eine Breite von 24 und 

 mehr Zellreihen erreichen können.« 



Combretaceae. 

 Terminalia. 



Terminalia Catappa L. Zylindrisches Holzstück 32 + 31 mm (Rechinger Nr. 3534). 



Unter der Lupe sieht man auf dem Holzquerschnitt große Gefäßporen, die zumeist in kurzen 



